ou mêlées de fubftances étrangères , exigerxt d'être 

 grillées , & même quelquefois à plulieurs reprifes , 

 avant que d'être mifes en fulion. Lorfque les mines 

 de plomb ont été ainû préparées, on les porte au four- 

 neau de fuiion. Ce fourneau eft plus étroit que ceux 

 qui fervent à la fonte des mines de cuivre ; on le dif- 

 pofe à l'ordinaire en le garniffant d'une brafoue, 

 c'eft-à-dire d'un enduit de terre & de charbon piles. 

 Il en effentiel que ce fourneau foit conftruit de pier-^ 

 res folides & qui réfiftent au feu , parce que Iz plomb 

 vitrifie ailément toutes les pierres. On échauffe pen- 

 dant quelques heures le fourneau avec des charbons, 

 pour achever de fecher l'enduit dont il a été revêtu 

 intérieurement. On arrange la tuyère de manière 

 qu'elle dirige le vent des foufFiets horlfontalement. 

 Xes chofes ainii difpofées , on commence par char- 

 ger le fourneau avec du charbon, enfuite on met 

 alternativement des couches de minerai & de char- 

 bon ; on y joint des fcories fraîches des dernières 

 opérations , de la litharge, de la chaux de plomb ^ &C 

 des traffes qui ont été produites dans les. falions 

 précédentes. Quand le fourneau eil rempli , on l'al- 

 lume & l'on fond durant neuf heures la première 

 fois , & enfuite pendant fix heures pour les fontes 

 fubféquentes ; au bout de ce tems on laiiTe couler la 

 matière fondue par l'œil du fourneau, c'eft- à-dire 

 par une ouverture qui eft au bas de la partie anté- 

 rieure du fourneau , & que l'on a tenue bouchée 

 avec de la glaife pendant la fonte ; cette matière fon- 

 due eft reçue dans le baflin concave qui eil au pié 

 du fourneau, & cette matière efl: ce qu'on appelle la 

 macte de plomb ; c'eft un mélange de plomb , de fou- 

 fre, d'arfenic, d'argent , &c. en un mot de toutes 

 les fubftances qui etoient contenues dans la mine 

 qui a été fondue, & que le grillage n'a point pu 

 entièrement débarraîTer. On prend une portion de 

 cette matte pour en faire l'elfai en petit, afin de 

 s'affurer de ce qu'elle contient. A Freyberg on fait 

 trente - fix fontes en une femaine. Les différentes 

 mattes qui réfultent de ces fontes fe grillent de nou- 

 veau, pour achever d'en dégager le foufre & l'arfe- 

 nic ; on eft obligé pour cela de les faire paffer par 

 trois ou quatre feux de grillage différens , après quoi 

 on les remet de nouveau en flifion dans un fourneau 

 femblable au premier 



On donne alors de l'inclinaifon à la tuyère qui 

 dirige le vent du foufflet. On join: à ces mattes gril- 

 lées de la nouvelle mine de plomb grillée , des fcories 

 chargées de plomb , de la litharge &c des crafTes, &c. 

 & l'on procède à une nouvelle fonte en faifant des 

 couches alternatives de dilférentes matières avec du 

 charbon; on laifle fondre le tout pendant quinze 

 heures la première fois , & pendant huit heures feu- 

 lement pour les fontes fuivantes. Au bout de ce tems 

 on laifie couler le plomb fondu dans le baffin qui efl 

 au-bas du fourneau.On referme l'œil ou le trou aufîi- 

 tôt qu'on s'apperçoit qu'il fe forme de la matte ou 

 du laitier au-defTus du plomb qui a coulé; on enlevé 

 cette fubflance avec un crochet de fer ; pour-lors on 

 verfe le plomb fondu qui eft chargé d'argent, & que 

 l'on nomme plomb œuvre , dans des baffines de fer 

 enduites d'un mélange de glaile & de charbon ; alors 

 l'effayeur prend des échantillons de ce plomb d' œu- 

 vre pour en faire l'eiTai & pour favoir combien il 

 contient d'argent. Pour enrichir encore davantage ce 

 plomb d'œuvre , on le remet de nouveau en fonte au 

 fourneau à manche ; on y joint des mattes de plomb 

 grillées , des fcories encore chargées de métal, & des 

 fcories vitrifiées ou du laitier, de la litharge, &c. & 

 on fait fondre ce mélange de la manière qui a été 

 décrite en dernier lieu. Lorfque le plomb eft lufHfam- 

 ment enrichi , c'eft-à-dire chargé d'argent , on le fé- 

 pare au fourneau de grande coupelle, oii l'on réduit 

 {aplomb en litharge, & l'argent refte pur 6c dégagé 



ce toute fubftance étrangère, ^oje^ Coupelle 

 Comme par cette opération le plomb a perdu fa for- 

 me métallique, on eft obligé de le faire fondre de 

 nouveau par les charbons dans le fourneau de fufion, 

 par ce moyen la litharge qui s'étoit faite dans l'opé- 

 ration de la grande coupelle fe réduit en plomb ; mais 

 comme ce métal n'eft point parfaitement pur , vû 

 qu'il s'eft chargé des fubftances métalliques qui 

 étoient jointes à l'argent qui a été coupellé, on le re-' 

 fond de nouveau. Cette fonte fe fait à l'air libre dans 

 un foyer entouré de muirs peu élevés ; on y forme 

 des lits avec des fagots , & l'on y jette le plomb qui 

 le fond fufFifam.ment 6l va couler dans le bafîin def- 

 tiné à le recevoir j c'eft dans ce baftin qu'on le puife 

 avec des cuillères de fer, & on le verfë dans des 

 moules de fer, pour lui donner la forme de mafTes 

 ou de faiimons qui font alors propres au débit. Voilà 

 la manière dont fe traite le plomb à Freyberg en Mifî 

 nie. La facilité avec laquelle le feu difïîpe ce métal 

 eft caufe qu'il foufire du déchet dans chaque opéra- 

 tion par laquelle il pafle; cette perte eft inévitable, 

 c'eft à rintelliçfence du métallurcvifte à faire enforte 

 que cette perte foit la moindre qu'il eft poffible. 



Lorfque lamine de plomb fe trouve jointe avec 

 de la mine de cuivre afïéz riche en métal pour qu'on 

 veuille le retirer, le plomb uni avec l'argent fe lépa- 

 rera du cuivre par la liquation. Si la mine de cuivre 

 ne contenoit point de plomb par elle-même, on fe- 

 roit obligé de lui en joindre, afin qu'il fe charge de 

 l'argent qui peut y être contenu. Foyci LiQ DATION 

 6- Rafraîchir. f^oyc^nosPL de Métallurgie ^ 



Examinons aftuellement les propriétés que les ex- 

 périences chimiques font découvrir dans le plomh. 

 Ce métal fe fond très-promptement & avant que 

 d'avoir rougi ; il n'y a que l'étain qui entre en fufion 

 plus promptement que lui ; il fe calcine avec beau- 

 coup de facilité , pour cet effet on n'a qu'à le faire 

 fondre, il fe foraiera perpétuellement une pellicule 

 grife à fa furace , qui fe reproduit auiîi-tôt qu'on Ta 

 enlevée ; c'eft une vraie chaux de plomb , mais elle 

 n'eft que foiblement privée de fon phlogiftique; 

 cette chaux eft fous la forme d'une poudre grife ; fi 

 on l'expofe à un feu plus violent elle devient d'un 

 beau jaune, & forme la couleur que les Peintres 

 nomment majjicot. Si on calcine cette chaux au feu 

 de réverbère, elle devient d'un rouge très - vif tiranî 

 un peu ilir le jaune ; c'eft ce qu'on appelle le minium 

 ou le vermillon. 



Le plomb mis dans un creufet avec partie égale de 

 foufre , fe réduit en une poudre noire^ que l'on nom- 

 me plomb hmXé ^plumbum ujlum. Par cette opération 

 le plomb loin d'être réduit en chaux, comme quel- 

 ques-uns le l'imaginent, devient plus difficile à cal- 

 ciner, car alors ce métal eft dans le même état qua 

 la matte qui réfulte de la première fonte des- mines 

 de ce métal. 



En faifant fondre de la chaux de plomb dans ua 

 creufet à grand feu , on obtient une matière fem- 

 blable à du verre d'une couleur jaune par écailles , 

 & qui a peu de liaiibn, c'eft ce qu'on nom.me de la 

 litharge; on obtient auiîi cette matière par l'opéra- 

 tion de la coupelle. 



Si on mêle trois parties de chaux de plomb avec 

 une partie de fable ou de caillou calciné & pulvé- 

 rifé, & cju'on mette ce mélange en fufton dans un 

 creufet, on aura un verre jaune & tranfparent, que 

 l'on appelle verre de plomb. Le plomb eft un des plus 

 puifians fondans de la Chimie ; non-feulement il en- 

 tre très -aiiément en flifion lui-m^ême , mais encore 

 il vitrifie & fait entrer en fufion les autres fubftan->. 

 ces auxquelles on le joint ; c'eft à cauie de cette pro- 

 priété du plomb qu'on le fait entrer dans les couver- 

 tes ou les émaux dont on couvre les poteries & la 

 fayance. Foyei Fayancs & PoT£.Rj£. Mais la gran- 



